DES MlNÉr.AüX. 
(555 
En général , les mines de plomb liennenl pres(|ue lonb's une pelile 
quanlilé d’argent; elles sont aussi très-souvent mêlées de 1er et d’anti- 
inoinc(l), et quelquefois de cuivre (2); mais l’on n’a <pi’un seul exem|ile 
de mine de plomb tenant du zinc (5); et de même (pie l’on Irouve de 
l’argent dans presque toutes les mines de plomb, on tiouve aussi du 
plomb dans la plupart des mines d’argent : mais dans les liions de ces 
mines, le plomb, comme plus pesant, descend au-d(;ssüus de l’argent, 
et il arrive presque toujours que les veines les plus riebes en argent se 
changent en plomb à mesure (pi’ellcs s’étendent en profondeur (4). 
Pour conuaitre la quantité du métal qu’une mine de jilomb peut con- 
tenir, il faut la griller en ne lui donnant d’abord que peu de feu, la bien 
laver ensuite, et l’essayer avec le llu.v noir, et (piebjuefois y ajouter de 
la limaille de fer(5), pour absorber le soufre cpie le grillage n’aurait jias 
tout enlevé (G); mais, cpioiquc par ces moyens on obtienne la quantité 
de plomb assez juste, l’essai jiar la voie humide est encore plus lidéle. 
Voici le procédé de 31. lierginan (7) : on pulvérise la galène, on la fait 
(1) Il y a (lu plomb qui , daus la mine , est mêle avec de raiitimoiHc , et qui en conserve 
encore après la fonte. Mémoires de rAcadémic des Sciences, année t75ô, p. ôlô. 
(2) Il se Irouve des mines de plomb cuivreuses , et le plondj qu’on eu relire conserve 
toujours quelques impressions du cuivre. Idem, ibidem. 
(5) Il y a près de Goslar une mine de plomb qui contient une assez grande quantité de 
zinc mais ou croit communément que c’est la seule mine, eu Europe , qui eu coutienne. 
Idem, ibidem. 
(i) Dclius, sur l’Art des Mines, tome I, p. 75. 
(S) Ou met six quintaux de Ilux noir sur un quintal de mine; on mêle le tout pour être mis 
dans un creuset que l’on place au feu : on conduit la fonte comme celle d’un essai do mine de 
cuivre, excepté que celui de lu mine de plomb est liui bcanconp plus tôt; on peut faire aussi 
ces essais avec quatre quintaux de flux uoir sur un quintal de mine , et meme avec deux ou 
trois quintaux de ce flux, pourvu que la mine soit bien dessoiifréc. 
Si les mines de plomb eoutieuucnt beaucoup d’antimoine , on ajoute , à l’essai d’un quintal 
de ces mines, vingt-cinq ou cinquante pour cent de limaille de fer, plus ou moins , selon que 
la mine est chargée d’antimoine... Si on essaie les mines lavées ou celles qu’on nomme vulgai- 
gairenicnt pures , parce qu’elles n’ont point ou très-peu de gangues , sans les faire rôtir , il 
faut y ajouter vingt-cinq pour cent de limaille de 1er : le plomb s’en détache plus aisément; 
mais l’essai est souvent incertain , parce que le fer donne ii l’essai une couleur noire : quant 
aux mines rôties , il ne faut pas y ajouter de fer. Traité de la Foule dus Mines de Scblult(T, 
tome I, p. 207 cl 208. 
(ti) Les mines de idomb exigent la torréfaction à cause du sonfi'o (lu’cllcs contiennent; on 
ajoute de la limaille de fer dans l’essai pour les en dépouiller plus sûrement ; quand la mine 
lient de l’argent , ce qui arrive fréquemment , on a|pj>ellc phnnb d’œuvre le lu oduit de la |irc- 
mière fonte , qui sc fait à Irav ers les charbons ou au feu de réverbère , sur de la brasque. Ou 
relire de l’argent du jrlomb d’œuvre par une espèce do eoiqndlatiou en grand , c’est-à-dire , eu 
convertissant le plomb en litbargc , sur un foyer fait de cendres lessivées ; on lui donne un 
second aflinage dans de vraies coupelles; et les débris de ces vaisseaux , ainsi (|U0 ceux des 
fourneaux , et méiuo la litbargc , qui ne serait pas reçue daus le commoree , sont remis au 
lourneau pour revivifier le plojiib. Élémeuls de Cliimic , par M. de Murveau , tome I , p. 2.11. 
(7) Opuscules, tome II, dissertation 2f. 
aurru.v, tout. tu. 
